( 1265 ) 

 sur ce phénomène, j'ai remplacé la chaux par la magnésie pure comprimée 

 en forme de four; j'ai obtenu les mêmes résultats. Enfin, j'ai construit des 

 fours semblables aux précédents, avec de l'oxyde de fer magnétique pur 

 fortement aggloméré; le rochage s'est également produit dans ces vases, 

 mais plus difficilement (i). 



» Je n'ai pas besoin de dire que, malgré l'excès d'hydrogène, je n'ai ja- 

 mais eu de fer réduit : c'était à présumer, puisque cette même flamme avait 

 oxydé le fer dans les expéi'iences précédentes; d'ailleurs, on sait depuis 

 longtemps, d'après Magnus, que l'hydrogène, mêlé à une certaine quantité 

 de vapeur d'eau, ne réduit les oxydes de fer à aucune température. C'est 

 sans doute le cas qui se présente ici. 



» On voit, d'après cela, que le rochage apparent du fer fondu dans la 

 chaux est causé par un gaz que l'oxyde absorbe pendant la fusion. Ce gaz 

 ne saurait être réducteur, puisqu'il n'y a eu ni réduction ni étincelle; mais, 

 quel qu'il soit, le rochage dont il est la cause permet d'expliquer pourquoi 

 le fer et la fonte lancent des étincelles en brûlant. Tl suffit, en effet, de 

 supposer, tout en conservant en partie les hypothèses faites à ce sujet, que 

 ce n'est pas le fer, mais bien l'oxyde (enveloppant la parcelle de fer) qui 

 roche et laisse à nu le métal incandescent dont la combustion commence 

 alors au contact de l'air environnant. 



» Je parlerai maintenant de certaines propriétés du fer pur que j'ai 

 remarquées en faisant mes expériences et que je crois nouvelles. 



» La fusion du fer pur dans l'hydrogène ne s'effectue pas sans difficulté, 

 parce que le point de liquéfaction du métal précède très-rarement lera- 

 mollissement des tubes de porcelaine que l'on trouve dans le commerce. 

 La température suffisante s'obtient rapidement avec le chalumeau Schlœ- 

 sing que j'ai toujours employé et qui m'a donné largement la chaleur né- 

 cessaire pour cette expérience. 



» Lorsque le fer est bien fondu, il est complètement exempt de bulles; 

 j'ai opéré ainsi sur plus de i kilogramme de ce mêlai, par portions de 5o à 

 i5o grammes, et j'ai toujours observé le même fait. C'est une confirmation 

 de la non-absorption de l'hydrogène par le fer fondu. D'ailleurs, si l'on 

 prend la densité du lingot de fer non forgé, on la trouve sensiblement plus 

 forte que celle du fer ordinaire. Voici le résultat de ces expériences : 



(i) L'oxyde ;le manganèse Mn'O' roclie dans les mêmes conditions que l'oxyde magné- 

 tique de fer. 



C. R., 1850, I" Semestre. (T. LXX, ti" 24.) 167 



